determinazioni. In tal modo in un giorno si possono eseguire senza difficoltà 

 da 5 a 6 determinazioni. 



« Per la determinazione di tutte le altre sostanze contenute nei cementi, 

 seguendo il consiglio di Fresenius ( 1 ), abbiamo usato circa gr. 5 di essi e 

 trattati successivamente com'è indicato nello specchietto che segue: 



Parte solubile in HC1 

 si diluisce a ce. 500 



Parte insolubile in ^ Si0 2 



HC1 ( Sabbia e silicati insolubili 



« A questo modo la sabbia si pesa in una quantità che varia da gr. 0,39 

 a gr. 0,11; la silice tra gr. 1,24 e gr. 0,91; l'allumina e il ferro tra gr. 0,16 

 e gr. 0,49; la calce tra gr. 1,06 e gr. 1,76 l'acido solforico tra gr. 0 e 

 gr. 0,04; la potassa e la soda tra 0 e gr. 0,05. 



<i Determinazione della sabbia e della silice. Abbiamo seguito fedelmente 

 il metodo descritto nei trattati d'analisi (Fresenius, Classen etc). Dobbiamo 

 osservare che, per quante cure siano state adoperate per trasformare la silice 

 gelatinosa in silice insolubile, sempre piccole quantità souo passate in solu- 

 zione e ricomparvero nella determinazione dell'allumina e del ferro. Però la 

 quantità era talmente esigua che si sarebbe potuto quasi trascurare senza 

 incorrere in errore sensibile. 



« Col trattamento con acido fluoridrico ci assicurammo, volta per volta, 

 della purezza della silice ottenuta. 



« Determinazione dei sesquiossidi di allumina e di ferro. Determinammo 

 l'allumina e il ferro allo stato di sesquiossidi e poscia dosammo volumetrica- 

 mente il ferro. Intorno a quest'ultimo dosamento molti autori consigliano di 

 usare una soluzione titolata di permanganato potassico. Noi cominciammo col 

 tentare questo metodo, però lo abbiamo dovuto abbandonare perchè la ridu- 

 zione in sale ferroso è lunga e non sempre lo zinco che si adopera, per 

 quanto come puro sia dato dalle fabbriche, è veramente esente di ferro. 

 Preferimmo di adottare invece il processo inverso, fondato sulla riduzione 

 del sale ferrico, mediante una soluzione titolata d'iposolfito sodico e jodio. 

 Neil' applicarlo non incontrammo alcun inconveniente, lo constatammo molto 

 spedito e capace di dare risultati molto soddisfacenti. 



(') Traiti d'analyse chirnique quant. pag. 859. 1891. 



l ( Fe 2 0 3 



ce. 250 si trattano ^ precipitato. . . A1 2 0 3 

 con NH-, i . ^ (ivm 2 u 3 j 



( H 2 S0 4 

 ce. 250 KOH 

 ( NaOH 



soluzione, si dilui- \ 9 - n \ Ca 

 sce fino a ce. 500 \ cc ' \ Mg 



